( I007 ) 

 même température pendant le même temps, et qu'il produit de la tonte ou 

 de lacier suivant la quantité d'azote qui existe dans le fer. 



» Conclusions. — Les faits que je viens de discuter me permetteut dt- 

 poser les conclusions suivantes : 



» i" Les matières azotées étaient employées depuis longtemps dans la 

 fabrication de l'acier, mais comme elles contiennent du caihone, leiu- 

 action n'établissait pas l'influence de l'azote dans l'aciération; je crois avou- 

 démontré cette influence par une série d'expériences synthétiques qui m ap- 

 partiennent réellement. 



» 2" On avait constaté dans certains aciers l'existence de lazote, mais 

 on n'avait jamais démontré avant moi que ce corps était constitutif. 



» 3" J'ai prouvé que, dans tous les cas où on a cru aciérer sans azote, 

 cet élément intervient toujours. On le retrouve dans l'acier produit, et 

 lorsque le composé n'est pas azoté, ou (juil ne contient pas de corps lonant le 

 rôle de l'azote, il ne présente plus alors les qualités de l'acier. 

 . » 4° Les fontes employées dans l'aciération contiennent toujours assez 

 d'azote pour se transformer en acier lors même qu'elles sont recouvertes 

 d'un bain de scories sur la sole du four à puddler. Cependant il serait quel- 

 quefois utile, dans la fabrication de l'acier puddlé, d'employer une matière 

 azotée qui piJt maintenir dans le corps métallique l'azote que l'affinage 

 enlève souvent. 



» 5" Quand on fait réagir Fliydrogéne sur 1 acier dans les conditions que 

 j'ai indiquées, on le désacière toujours en dégageant l'azote à l'état d'am- 

 moniaque. En v;iriant les conditions de l'expérience, ro|iératein- pouria, a 

 volonté, désaciérer eu dégageant, soit de l'ammoniaque, soit de l'azote, ou 

 ne produire aucune désaciération. Tous les corps qui agissent sur le car- 

 Ijone peuvent aussi, comme je l'ai dit dans mes communications précé- 

 dentes, décomposer l'acier. 



» 6° L'aciération dépend de la pureté du métal, des proportions rela- 

 tives des composés azotants et carburants que l'on emploie, et des condi- 

 tions dans lesquelles la combinaison s'effectue. 



» Tout démontre donc que l'aciération n'est pas une simple carburation 

 du fer, et que l'azoture de fer découvert par notre savant confrère M. Des- 

 pretz, doit jouer un rôle important dans cette opération. 



» Après avoir réfuté ain,si tontes les objections qui m'ont été f.iites, qu'd 

 me soit permis de dire aux fabiicants d'acier qui veulent peikctionner leur 

 industrie et qui connaissent toute l'insuffisance des agents exclusivement 



